— 372 — 



защя происходила вслЪдстше поглощешя воднныхъ наровъ съ'рной 

 кислотой, поставленной туда же; опытъ производился при обыкно- 

 венной комнатной температур* (14° — 17°R). При этомъ выпадали 

 кристаллы еъ очень сильно развитым» тетраэдромъ (безразлично 

 правымъ или лЬвымъ) и весьма слабо— кубомъ. Плоскости куба по- 

 являлись въ виде тонепькихъ полосокъ на ребрахъ тетраэдра и въ 

 этомъ случаъ плоскостью роста была, конечно, одна изъ плоскостей 

 тетраэдра; иногда, впрочемъ, одна изъ плоскостей куба была бол1>е 

 развита, и этотъ случай всегда совпадаетъ съ ростомъ кристалла на 

 :)ТОЙ плоскости. 



На нъкоторыхъ кристаллахъ, помимо одного (напр. праваго) тетра- 

 эдра {111}, появлялся и другой (наприм. л'бвый) {111}, но они были 

 всегда развиты неодинаково, такъ что одинъ изъ нихъ, въ видЬ 

 маленькихъ треугольныхъ площадокъ, сръ'залъ трехгранные углы дру- 

 гого, преобладающая. 



2. Второй опытъ велся при высокой температурь 1 (около 60°), для 

 чего кристаллизаторъ помещался часовъ на 20 въ печной шкафъ. 

 При этомъ получается совершенно иное соотношеше въ размЪрахъ 

 плоскостей куба и тетраэдра. Кубъ при этомъ условш развитъ всегда 

 сильнее тетраэдра; плоскостью роста является по большей части не 

 {111} а {100} и часто оба тетраэдра развиты равномерно, такъ что 

 кристаллъ им^еть видъ половины октаэдра, ребра котораго срезаны 

 кубомъ и ромбическимъ додекаэдромъ, всегда при этомъ условш 

 бол^е или мен-ве сильно развитымъ. 



При такомъ способъ кристаллизащи весьма часто получаются 

 удлиненные по Х а кристаллы, состояние, то изъ {100}; {НО}; {111} 

 и {111}, то только изъ плоскостей куба и несушдевъ середина одинъ, 

 а иногда несколько параллельныхъ каналовъ. Иногда же получаются 

 довольно курьезные кристаллы, состоящее изъ комбинащи вышеопи- 

 санныхъ формъ, но на которыхъ одинаково развитыя {111} и {111} 

 преобладаютъ, а на плоскостяхъ куба параллельно >. 2 выростаютъ 

 длинныя иглы, несушдя также каналъ и ограниченныя плоскостями 

 куба. Рисунокъ 1 представляетъ одинъ изъ такихъ кристалловъ. 



3. ТретШ способъ состоялъ въ постепенномъ повышенш темпера- 

 туры въ термостата Арсонваля, начиная отъ 16° до 55°. При этомъ 

 удалось выяснить, при какой температурь' происходить измънеше 

 въ относительныхъ размьрахъ плоскостей куба и тетраэдра и по- 

 явлете ромбическаго додекаэдра. Оказывается, что до 40° кристаллы 



